MÉTHODES D’EXAMEN DES FIBHES TEXTILES 
35 
comme précédemment. On les passe successivement dans l’al¬ 
cool à go degrés, l’alcool absolu, un niélange d’alcool et d’éther 
et l’éther ordinaire à 65 degrés ; on les laisse dans ce dernier 
réactif une demi-heure environ et on les met ensuite dans du 
collodion officinal, où on les laisse douze heures. On les trans¬ 
porte alors dans une petite boîte de papier, semblable à celles 
(pie confectionnent les enfants ; elle doit contenir exactement 
le cadre et elle est remplie de collodion très épais (éther, 6 o ; 
alcool, 4o ; collodion soluble, 12 ). On porte le tout sous une 
cloche à vide et on soumet à une faible dépression pour faci¬ 
liter l’élimination des bulles d’air. On a soin de créer une 
atmosphère chargée de vapeurs d’alcool et d’éther, en plaçant 
dans le vase où l’on fait le vide une petite quantité d’nn mé¬ 
lange de ces deux liquides. 
On laisse ainsi pendant trois à (juatre heures, on place alors 
la boîte et son contenu dans de l’alcool à 76 degrés. Au bout 
de vingt-quatre heures, le bloc [)eut être libéré du papier et 
être paré j)Our la confection des coupes. Celles-ci se pratiquent 
en imbibant la substance et la lame du rasoir avec de l’alcool 
à 70 degrés. Ces coupes peuvent être montées, soit dans la 
glycérine, soit dans le baume du Canada. Dans ce dernier cas, 
on évite le |)assage dans l’alcool absolu, qui dissoudrait le col¬ 
lodion, par l’emploi d’une huile essentielle très soluble dans 
l’alcool à gâ degrés et miscible au baume dissous dans le 
toluène ; les essences de cèdre et de palma-rosa donnent de 
bons résultats. Les coupes sont passées dans l’alcool à g5 de¬ 
grés, où elles restent vingt minutes ; on les monte sur la lame 
avec de l'alcool à g5 degrés, on ajoute quelques gouttes d’es- 
.sc'nce, qu’on absorbe avec du [)apier buvard et (jiie l’on rem¬ 
place par de nouvelles gouttes d’essence, de façon à éliminer 
complètement l’alcool ; à ce moment on met le baume et on 
recouvre d’une lamelle. 
Dans le cas de fibres qui se prêtent mal à l’enroulement sur 
le cadre fenêtré de, carton, nous pratiquons la tension et l’in¬ 
clusion dans un appareil spécial ifig. 4 )- 
Ciclui-ci se compose d’nn bloc de cuivre dont la base est bien 
plane et dans la masse duquel est pratiquée une cavité ou 
une fenêtre à contour rectangulaire. Sur les petits côtés de cette 
fenêtre sont faites des encoches, dans lesquelles passent les fibres. 
